264 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 
Magnesia 2,20 
Oxido mangánico 0,20 
Acido silícico 3,67 
Acido titánico 3,58 
Vestigios de azufre, fósforo y pér- 
dida 0,28 
100,00 
Como se deduce del análisis, el mineral en cuestión no es hierro 
oligisto puro, sinó una mezcla de este con hierro oxidulado ó magné- 
tico, pero predominando el óxido férrico, sobre el equivalente necesario 
para formar este último compuesto, he creído deberlo clasificar como hierro 
oligisto. 
El procedimiento analítico que he observado es el siguiente : 10 gramos 
del mineral porfirizado fueron tratados por el ácido clorhídrico fumante 
en gran esceso. Cuando el hierro estuvo disuelto se evaporó el todo 
hasta sequedad en baño-maria. El producto humedecido con ácido clorhí- 
drico y tratado por el agua se filtró, dejando un residuo insoluble en 
el filtro. 
El líquido filtrado se estendió en agua hasta formar el volumen de 500 cc . 
De estos se tomaron 100 cc en los que fué dosado el hierro, la alúmina, 
el manganeso y la magnesia por los métodos comunes. 
En otros 100 cc busqué el ácido sulfúrico por el cloruro barítico; y en 
otros 100 cc el ácido fosfórico con el molibdato amónico ; pero siendo tan 
insignificantes los precipitados obtenidos, espreso solo como vestigios la 
cantidad de azúfre y de fósforo existente en el mineral. 
Con otros 50 cc que representa un gramo de mineral dosé el hierro 1 
existente al estado de protóxido por medio del bi-cromato potásico, dedu- 
ciendo el resultado de la proporción del peróxido antes obtenido. 
Por lo que toca al residuo insoluble en el ácido clorhídrico fumante, 
se calcinó y pesó. Disgregóse luego por medio del bi-sulfato potásico en 
crisol de platino y sobre el residuo se dosó la sílice y el ácido titá- 1 
nico directamente, y por diferencia la alúmina. 
Observaré ahora que 60,9 p% de metal puro, unido á los otros datos 
que se desprenden del análisis, colocan al mineral que me ocupa entre los 
mas preciosos para la esplotacion del hierro en alta escala. 
Debe suponerse además, que la formación sea muy estensa, pues nunca 
se presenta aislado ó en espacios muy limitados bajo la forma y composi- 
ción que lo caracterizan. 
Algo mas me afirma en esta suposición la existencia en Catamarca de otro 
mineral de hierro que ha sido ya analizado y dado á conocer por mi cólega 
y amigo el Sr. Kyle (1), que si bien es inferior en calidad al de San 
(1) Véanse estos «Anales», entrega I a , pág. 34. 
